386 



LÉON GUILLET — L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGFiAPHIE MICROSCOPIQUE 



L'ÉTAT ACTUEL DE LA METALLOGRAPHIE 3IICR0SC0PIQUE 



PREMIÈRE PARTIE : TECHNIQUE DE LA METALLOGRAPHIE 



I. 



DÉFINITIONS ET PRINCIPES. 



Lorsque deux ou plusieurs métaux se trouvent 

 en présence à l'état fondu, et qu'ils sont refroidis 

 lentement, dilTérents cas peuvent se produire : 



1° Les métaux ne sont pas susceptibles de 

 s'allier: on peut citer le fer et le plomb; 



"2" Les métaux se mélangent mécaniquement : 

 c'est le cas du cuivre et du plomb, du cuivre et du 

 chrome, du cuivre et du tungstène ; 



3* Les métaux se dissolvent mutuellement: tels, 

 dans certoinesproportions, le cuivre et l'aluminium, 

 le cuivre et l'étain, le cuivre et le zinc ; 



A" Les métaux donnent naissance à des combi- 

 naisons définies : 



a) Ou bien les combinaisons ne se dissolvent ni 

 dans les métaux constituants, ni dans une autre 

 combinaison ou une solution de ces métaux : c'est 

 le cas, pour certaines proportions, des alliages 

 aluminium-cuivre, aluminium-fer, etc. ; 



b) Ou bien ces combinaisons se dissolvent dans 

 les métaux constituants ou dans une de leurs solu- 

 tions ou de leurs combinaisons : on peut citer la 

 combinaison SbSn, qui est solublc dans l'anti- 

 moine ; 



5° Les métaux sont isomorphes et cristallisent 

 ensemble : c'est le cas de l'antimoine et du bismuth, 

 de l'argent et de l'or. 



De nombreuses méthodes permettent d'étudier 

 la constitution des alliages métalliques et de déter- 

 miner les différents cas qui peuvent se présenter. 

 Parmi elles, la mélaliographie microscopique est 

 assurément l'une des plus importantes et des plus 

 rapides. Son but est de mettre en vue les différents 

 constituants des produits métallurgiques. Pour 

 l'atteindre, elle procède par examen microscopique 

 sous lumière réfléchie d'une surface parfaitement 

 polie, que l'on a soumise à l'action d'un réactif 

 qui difl'érencie les divers constituants, attaquant 

 les uns et respectant les autres. 



H. — HiSTOUIOUE. 



Ce n'est qu'en ISM que l'on songea à utiliser le 

 microscope pour l'examen d'une coupe polie d'un 

 produit métallique. 



Sorby fut le premier qui pensa à appliquer aux 

 fers météoriques cette méthode, — qui rendait déji\ 

 de grands services en Pétrographie, — en indi- 

 quant les principes du polissage et de l'éclairage. 



Quelques années plus tard, Mai'tens et Wedding 

 étudièrent les fontes et les aciers, plus particu- 

 lièrement les spiegeleisen. — En 1883, Osmond et 

 Werth présentaient à l'Académie des Sciences, 

 puis publiaient dans les Aniinles des Mines, leur 

 premier Mémoire sur la théorie cellulaire des 

 /l c;ers, jetant ainsi les premières bases des théories 

 allotropiques du fer et confirmant la théorie que 

 Tchernoff avait émise, en 180", sur la solidification 

 et les transformations des aciers. 



-Mais ce fut réellement en 1894 que l'on put 

 entrevoir l'avenir qui était réservé à cette nou- 

 velle méthode, lorsque Osmond publia, dans le 

 Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'In- 

 dustrie nationale, son remarquable Mémoire sur 

 la Constitution des Aciers au Carbone. 



Depuis cette époque, la Métallograpliie marcha 

 de succès en succès : Guillemin l'appliciue aux 

 alliages de cuivre, bronzes et laitons; Cliarpy publie 

 des travaux de la plus haute importance sur les 

 laitons et les antifrictions, etc.. Henry Le Cha- 

 telier, qui, depuis fort longtemps, a jeté les bases 

 de la constitution des alliages métalliques en s'ap- 

 puyant sur les théories physico-chimiques et a 

 déterminé la constitution d'un grand nombre de 

 produits en s'aidant des courbes de fusibilité, di 

 la résistance électrique, des dilatations, etc.. 

 s'adonne à la nouvelle méthode et la rend réelle- 

 ment industrielle. 



D'autre part, les travaux de Howe et Sauveur en 

 Amérique, de Koberst-Austen, Arnold, Stead en 

 Angleterre, de Behrens en Hollande, tendent à 

 démontrer le grand intérêt de la micrographie. 

 En résumé, on peut dire que l'histoire de la Mélal- 

 iographie se divise en trois parties : 



1° Découverte de la méthode par Sorby (1867) ri 

 premiers travaux de Martens et Wedding; 



2° Recherches d'Osmond, qui applique la mé- 

 thode aux alliages fer-carbone et en fixe les cons- 

 tituants ; 



3° , Travaux de H. Le Chalelier, qui rend la 

 méthode industrielle. 



111. — DlVKKSES PHASES n'uNE OIISEHVATIOX 

 MICROGIUrillOfE. 



Une observation micrographique comprend le- 

 quatre phases suivantes : 

 cv ) Polissage ; 

 h) Attaque ; 



